SÉANCE DU l6 JUILLET I906. 169 



sensibles aux rayons infra-rouges que celles d'Abney. Après 5 minutes 

 d'exposition au spectre des lampes Nernst, incomparablement moins 

 riche en rayons calorifiques que celui du Soleil dont s'est servi Abney, on 

 obtient une impression qui décroît régulièrement depuis le bleu jus- 

 qu'à ii*,4 sans présenter les brusques variations des plaques traitées aux 

 colorants. La couleur caractéristique bleue de l'émulsion d'Abney (ob- 

 servée par transparence) apparaît ici immédiatement et à froid. Je don- 

 nerai ailleurs les détails techniques. 



CHLMIE MINÉRALE. — Sur la réduction du bioxyde de molybdène par le bore 

 et sur la combinaison du bore avec le molybdène. Note de M. Binet 

 DU Jassonneix, présentée par M. H. Moissan. 



M. H. Moissan ('), en chauffant au four électrique dans un creuset de 

 charbon le molybdène avec du bore amorphe pur, a obtenu une fonte très 

 dure dans laquelle se trouvaient des géodes tapissées de cristaux prisma- 

 tiques. MM. Tucker et Moody (^), en réduisant l'oxyde de molybdène par 

 le charbon au four électrique et en chauffant dans les mêmes conditions 

 le métal obtenu avec du bore, ont préparé une fonte à cassure cristalline 

 contenant 86 pour 100 de molybdène. Ils ont admis l'existence du composé 

 défini Mo' B' qui contiendrait 86,7 pour 100 de molybdène et i3,3 de 

 bore. 



Le molybdène fondu au four électrique attaque vivement les creusets 

 de charbon, et les fontes préparées dans les conditions précédentes, 

 toujours carburées, peuvent devoir leur aspect cristallin à la présence des 

 carbures Mo^C et MoC dont l'un contient 88 |50ur 100 de molybdène. 



Si l'on évite tout contact du molybdène avec le charbon, en opérant 

 dans des creusets ou des nacelles de magnésie, on obtient des résultats 

 différents. 



En chauffant un mélange comprimé en pastilles de bioxyde de molyb- 

 dène avec la quantité théorique de bore pur dans une nacelle de magnésie 

 au four électrique à tube et en arrêtant la chauffe au moment où les pas- 

 tilles commencent à fondre, on obtient du molybdène pur, malléable, qui 

 se laisse facilement limer. En présence d'un excès de bore, la fusion est 

 d'autant plus difficile que cet excès est plus grand; il peut être nécessaire 



(') H. Moissan, Comptes rendus, l. CXX, 1890, p. 1820. 

 (') Tucker ei Moody, J. chent. Soc, t. LXXXI, 1902, p. i4. 



